— 537 — 



zione media dei miscugli studiati, anche se nei diversi punti di essi la 

 composizione fosse stata diversa per liquazione. 



La separazione di antimonio da stagno è stata fatta col metodo di 

 Henz('): l'antimonio fu dosato come Sb 2 S 3 e lo stagno fu calcolato per 

 differenza. Le composizioni così stabilite analiticamente differiscono solo di 

 poco, al massimo > da quelle che si calcolano dalle quantità di Sb 2 S 3 



e di SnS fuse assieme. 



I risultati delle esperienze sono riprodotti nella tabella. 



'ordine 



Composizione in % 

 in peso 



Temperature 

 del 



Temperature 

 di arresto 



Tempi 

 di arresto 



ss 



Sb a S 3 



Sn S 



1" gomito 



I 



II 



I 



il 



1 



100,00 



0 



545° 



— 



— 



— 



— 



2 



95,00 



5,00 



528 



— 



460° 



— 



120" 



3 



89,20 



10,80 



500 



— 



466 



— 



150 



4 



85,00 



15,00 



485 



— 



460 



— 



225 



5 



81,80 



18,20 





— 



470 



— 



300 



6 



75,00 



25,00 



485 





460 



90" 



105 



7 



71,40 



28,60 



490 



480° 



460 







8 



70,43 



29,57 



500 



480 



460 



105 



75 



9 



69,15 



30,85 



518 



485 



465 







10 



65,24 



34,76 



545 



485 



465 







11 



62,69 



37,31 



568 



481 



458 



75 



60 



12 



60,10 



39,90 



590 



480 



460 



60 



60 



13 



56,60 



43,40 



612 



480 



450 



60 



§|§jl 



14 



48,60 



51,40 



650 



474 



460 



75 



45 



15 



45,20 



54,80 



674 



470 



455 



60 



45 



16 



39,56 



60,44 



694 



480 



462 



45 



45 



17 



33,15 



66,85 



725 



474 



458 



60 



30 



18 



27,20 



72,80 



760 



466 





45 





19 



19,62 



80,38 



790 



470 





30 





20 



16,66 



83,34 



800 



470 









21 



10,64 



89,36 



830 











22 





100,00 



850 











Dei miscugli 2, 4, 6 si è determinata la curva di raffreddamento per 

 controllo del diagramma quale risultava da tutto il resto delle esperienze, 

 e siccome le temperature critiche trovate per essi si adattavano bene al 

 decorso della curva di fusione calcolandone la composizione dalle quantità 

 di solfuri fuse assieme, non ne abbiamo fatta l'analisi. Del resto, come si 



(') Zeitschr. Anorg. Ch. 37, 56 v 1903). 



